## KARAKTERISASI KATALIS Fe-Co/HZM-5 UNTUK REAKSI FISCHER-TROPSCH
Jimmy *) , Ignatius Gunardi, Faishal Aushaf, Gagas Pamungkas, Achmad Roesyadi
Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60111 E-mail : j_roring@yahoo.com

## Abstrak
Produksi  biofuel  yang  identik  dengan  bahan  bakar  fosil  dapat  dilakukan  melalui  sintesis Fishcer-Tropsch. Penggabungan katalis logam dan HZSM-5 (Fe-Co/HZSM-5) dapat menggabungkan proses  polimerisasi  gas  sintesis  (CO,  H 2 )  menjadi  hidrokarbon  rantai  panjang  dan  perengkahannya dalam  satu  tahap.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  pembuatan  HZSM-5  mesopori menggunakan  reagen  desilikasi  NaOH  dan  mempelajari  komposisi  Fe-Co  terhadap  karakteristik katalis  Fe-Co/HZSM-5.  Preparasi  zeolite  HZSM-5  terdiri  dari  desilikasi  NaOH,  pembentukan  fase amorf menggunakan larutan  HNO 3 dan  impregnasi  katalis.  Pengujian  kristalinitas dan karakteristik pori HZSM-5 menggunakan XRD, BET dan SEM-EDX. Impregnasi divariasikan dengan kadar Fe 10- 50% dalam Fe-Co menggunakan metode incipient wetness impregnation. Hasil uji XRD pada HZSM- 5 dan meso-HZSM-5 (NaOH) pada kisaran sudut 2  sebesar 7-8 0 dan 23-23,91 0 membuktikan bahwa struktur  kristal  masih  dipertahankan  pada  meso-HZSM-5.  Katalis  logam  Fe-Co  yang  terimpregnasi menunjukkan besaran yang mendekati besaran prosentase impregnasi katalis yang dibuat. Hasil BET HZSM-5 menunjukkan adanya kenaikan diameter pori  sebelum dan setelah desilikasi  dari  2,104  nm menjadi  3,029  nm,  kenaikan  luas  permukaan  dari  266,28  m 2 /g  menjadi  526,03  m 2 /g,  Peningkatan volume  pori  dari  0,14  cc/g  menjadi  0,486  cc/g.  Karakterisasi  katalis  Fe-Co/HZSM-5  menghasilkan katalis mesopori amorf yang secara fisika memenuhi kualifikasi sebagai katalis Fischer-Tropsch.
Kata kunci : biofuel, desilikasi, Fischer-Tropsch, impregnasi, katalis Fe-Co/HZSM-5.

## CATALYST Fe-Co/HZM-5 CHARACTERIZATION FOR FISCHER-TROPSCH REACTION

## Abstract
Biofuel that is identical to fossil fuels can be produced through Fishcer-Tropsch synthesis. The combination  of  metal  catalyst  and  HZSM-5  (Fe-Co/HZSM-5)  can  unity  the  synthesis  gas  (CO,H 2 ) polymerization  into  long  chain  hydrocarbons  and  cracking  process  into  one  stage.  This  research investigated the mesoporous HZSM-5 production using NaOH desilication and investigated the effect of  Fe-Co  composition  on  Fe-Co/HZSM-5  to  catalyst  characteristics.  The    HZSM-5  preparation consisted of NaOH  desilication, amorphous phase formation and catalyst impregnation. Crystallinity and  pore  characteristics  of  HZSM-5  analysis  were  done  by  XRD,  BET  and  SEM-EDX.  The impregnation  onto  HZSM-5  was  varied  by  10-50%  Fe  content  in  Fe-Co  using  incipient  wetness impregnation  method.  The  XRD  test  results  on  HZSM-5  and  meso-HZSM-5  (NaOH)  in  the  angle range of 7-8 0 and 23-23.91 0 proved that the crystalline structure was still maintained in meso-HZSM- 5.  The  impregnated  catalyst  showed  the  amount  approximating  the  impregnation  percentage  of  the catalyst  prepared.  The  BET  HZSM-5  results  showed  pore  diameter  increasing  before  and  after desilication  from 2.104  nm  to  3.029  nm,  surface  area  increasing  from  266.28  m 2 /g  to  526.03  m 2 /g, pore  volume  increasing  from  0.14  cc/g  to  0.486  cc/g.  Characterization  of  Fe-Co/HZSM-5  catalysts produced amorphous mesoporous catalyst that physically qualified as a Fischer-Tropsch catalyst.
Keyword : biofuel, desilication, Fischer-Tropsch, Fe-Co/HZSM-5 catalyst, impregnation.
Jimmy *) , Ignatius Gunardi, Faishal Aushaf, Gagas Pamungkas, Achmad Roesyadi: karakterisasi katalis fe-co/hzm-5 untuk reaksi fischer-tropsch

## PENDAHULUAN
Produksi  biofuel  yang  identik  dengan  bahan bakar  fosil dapat dilakukan  melalui sintesis  Fishcer- Tropsch.  Katalis  logam  (Fe  dan  Co)  banyak digunakan  dalam  reaksi  Fischer-Tropsch  meng- hasilkan  hidrokarbon  rantai  panjang  ( wax ).  Zeolit yang  digunakan  adalah  amonium  ZSM-5  yang selanjutnya  dikalsinasi  menjadi  HZSM-5.  Katalis HZSM-5  ( hydrogen  zeolit  socony  mobil’s  number 5 ),  banyak  digunakan  dalam  perengkahan wax menghasilkan  hidrokarbon  rantai  pendek  (biofuel). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pembuatan  HZSM-5  mesopori  dari  garam  amonium ZSM-5  menggunakan  reagen  desilikasi  NaOH  dan mempelajari komposisi perbandingan Fe-Co terhadap karakteristik katalis Fe-Co/HZSM-5.
Sartipi  et.  al,  (2012)  melakukan  desilikasi serbuk  HZSM-5  dengan  menambahkan  larutan NaOH 1M dan diaduk pada 70 0 C selama 1 jam. Hal ini  bertujuan  untuk  mendestruksi  secara  parsial zeolit  HZSM-5.  Selama  proses  pemberian  larutan alkali  terjadi  desilikasi  pada  zeolit  HZSM-5. Desilikasi  merupakan  penghilangan  silikon  dari kerangka  zeolit,  pada  dasarnya  silikon  dan aluminium  yang  terdapat  dalam  kerangka  zeolit dapat  larut  dalam  NaOH.  Namun  NaOH  memiliki keselektifan  lebih  besar  terhadap  senyawa  silikon pada kerangka zeolit membentuk Si(OH) 4 . Sedangkan  terhadap  alumunium,  ekstraksi  sulit terjadi  dikarenakan  muatan  negatif  pada  tetraherarl alumunium  dengan  terjadinya  proses  desilikasi  ini menyebabkan  menurunya  rasio  Si/Al  pada  zeolit (Groen, et.al, 2007).
Aktivasi  dan  modifikasi  zeolit  dengan  bahan pengemban  logam  aktif  atau  yang  biasa  disebut impregnasi dilakukan untuk memaksimalkan kinerja zeolit  sebagai  katalis.  Pemanfaatan  zeolit  sebagai pengemban  antara  lain  karena  strukturnya  yang berpori  dan  tahan  panas.  Struktur  yang  berpori mengakibatkan luas permukaan zeolit besar sehingga  lebih  banyak  logam  katalis  yang  dapat diembankan. (Saputro, et al., 2015).
Dalam  riset  terdahulu  mengenai  Fe/HZSM-5 didapatkan  bahwa  penambahan  zeolit  pada  katalis Fischer
Tropsch
mengurangi pembentukan oxygenates sehingga meningkatkan konversi hidrokarbon.  Kemudian  zeolit  juga  menambahkan selektivitas  CO 2 .  Selektivitas  yang  dihasilkan  dari Fe/HZSM-5  menambahkan  produksi  fraksi  bensin ( gasoline ).  Penggunaan  katalis  ini  juga  menambah isoparafin  dan  reaksi water  gas  shift (Pour,  et  al., 2009).  Penelitian  untuk  katalis  Co/HZSM-5  dengan zeolit  HZSM-5  dalam  bentuk  mesopori  meningkat- kan  konversi  CO  dan  menurunkan  produksi  C 12+ . Katalis  mesopori  Co/HZSM-5  lebih  selektif  dalam kisaran  produksi  gasoline  dengan  selektivitas sebesar 60% (Sartipi, et al., 2012). Dalam penelitian lain tentang penggunaan logam bimetal (Fe dan Co)
dalam  Sintesis  Fischer-Tropsch  didapatkan  logam bimetal  (Fe  dan  Co)  menggeser  persebaran  produk ke  selektivitas  hidrokarbon  ringan.  Penggunaan logam  Co  menghasilkan  selektivitas  CH 4 lebih tinggi  dari  logam  Fe.  Sehingga,  penambahan  Fe mengurangi  produksi  CH 4 dan  senyawa  olefin. Katalis  bimetal  baik  untuk  memproduksi  senyawa olefin (Mukenz, 2011).

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Penelitian  dilakukan  di  laboratorium  Teknik Reaksi  Kimia,  ITS  Surabaya.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  eksperimen  melalui serangkaian  percobaan  yang  dilakukan  meng- gunakan  bahan  baku  garam  zeolit  amonium  ZSM-5 (Amberlyst  International,  rasio  SiO 2 /Al 2 O 3 =  40), asam  nitrat  p.a.  (Merck),  Co(NO 3 ) 2 .6H 2 O  p.a. (Merck),  Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O  p.a  (Merck),  NaOH  p.a. (Merck).

## Peralatan
Peralatan  kalsinasi,  terdiri  atas:  hotplate magnetic stirrer, hot air oven dan gelas standar.

## Pembentukan meso HZSM-5 fase amorf.
Garam  ammonium  ZSM-5  dikalsinasi  pada 550 0 C  selama  5  jam  untuk  mendapatkan  zeolite HZSM-5 mikropori dalam reaktor kalsinasi. Desilikasi  serbuk  HZSM-5  dilakukan  dengan menambahkan  larutan  NaOH  1M  dan  diaduk  pada 70 0 C selama 1 jam. Residu dipisahkan dari kristalit zeolite melalui dispersi lanjutan dalam air deionisasi dan  disaring  dengan  filtrasi  vakum.  Kemudian sampel  dicuci  sampai  pH  netral.  Sampel  didiamkan 24  jam  pada  50 0 C  dan  dikeringkan  pada  120 0 C selama  12  jam,  selanjutnya  dikalsinasi  pada  550 0 C selama  5  jam.  Setelah  perlakuan  panas,  fraksi mesopori  HZSM-5  diolah  menggunakan  larutan HNO 3 1  M  pada  70 0 C  selama  2  jam  dan  diaduk untuk  membentuk  fase  amorf.  Selanjutnya,  sampel dicuci  dengan  air  deionisasi,  dikeringkan  dan dikalsinasi dengan prosedur yang sama pasca  proses desilikasi di atas.

## Impregnasi Katalis Logam Fe dan Co.
Logam  Fe  dan  Co,  dalam  bentuk  larutan Co(NO 3 ) 2 .6H 2 O  dan/atau  larutan  Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O, diimpregnasi menggunakan incipient wetness impregnation (IWI)  pada  meso  HZSM-5  amorf. Sampel  terimpregnasi  didiamkan  dalam  desikator pada  temperatur  kamar  selama  24  jam,  dikeringkan dalam  oven  pada  120 0 C  selama  12  jam  dan selanjutnya  dikalsinasi  pada  550 0 C  selama  2  jam. Kemudian  diakhiri  dengan  reduksi  menggunakan aliran kontinyu gas H 2 dengan suhu 450 0 C selama 5 jam.

## Karakterisasi Katalis.
Beberapa  uji  karakter  yang  akan  dilakukan adalah:  XRD  (untuk  menentukan  struktur  kristal katalis  dan  bentuk  katalis  logam  terimpregnasi), XRF  (untuk  menentukan  komposisi  katalis  logam), SEM  (untuk  mengamati  struktur  katalis),  BET (untuk  mengetahui  luas  permukaan,  diameter  pori dan volume pori katalis).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Karakterisasi Katalis Fe-Co/HZSM-5 Karakterisasi XRD
Karakterisasi  dengan  XRD  dilakukan  untuk menganalisis struktur kristal dari  suatu bahan. XRD pada  penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisis kristalinitas  zeolit  sebelum  dan  sesudah  perlakuan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kerusakan struktur  zeolit  setelah  dilakukan  desilikasi  dengan NaOH  1M.  Hasil  yang  didapatkan  dari  uji  pada Gambar  1.  menunjukkan  puncak-puncak  tajam  dan pemisahan yang mirip.  Gambar 1. terdapat hasil uji XRD  dari  zeolit  HZSM-5,  yaitu  hasil  dari  kalsinasi ammonium  ZSM-5  pada  bagian  atas  dan  hasil  uji XRD  dari  zeolit  HZSM-5  mesopori  dengan  alkali NaOH.  Puncak-puncak  tajam  menunjukkan  bahwa kristalinitas  zeolit  HZSM-5  mesopori  hasil  sintesis cukup tinggi.
Gambar 1. Difraktogram zeolit HZSM-5 dan zeolit meso-HZSM-5 (NaOH)
Difraktogram zeolit HZSM-5 pada Gambar 1. menunjukkan  adanya  kemiripan  pola  dengan difraktogram  HZSM-5  standar  setelah  dikalsinasi. Pola  XRD  HZSM-5  mesopori  terbentuk  pada  sudut 2  sebesar  7.89 0 ,8.08 0 ,  23 0 ,  23.27 0 ,  23.91 0 .  Puncak- puncak  di  daerah  ini  menunjukkan  kemiripan dengan  difraktogram  HZSM-5  standar,  yaitu  pada daerah  2  sebesar  7 0 -8 0 dan  pada  23 0 dan  23.91 0 yang  merupakan  puncak  khas  dari  HZSM-5.  Data tersebut menunjukkan bahwa struktur kristal HZSM- 5  mesopori  masih  terjaga  dan  tidak  terdapat  fasa kristalin  lain  dalam  zeolit  ZSM-5  mesopori  hasil sintesis ini.
Karakterisasi dengan Surface Area Analyzer
Karakterisasi  dengan  menggunakan surface area  analyzer sangat  penting  dalam  sintesis  zeolit mesopori.  Metode Branauer-Emmett-Teller (BET) digunakan  untuk  menentukan surface  area dan isoterm  adsorpsi  pada  HZSM-5  mesopori  hasil sintesis  ini,  dengan  demikian  dapat  diketahui keadaan  pori  zeolit  tersebut.  Suatu  bahan  dapat dikatakan  memiliki  pori  mesopori  apabila  memiliki pori  yang  diameternya  berada  di  kisaran  2  nm sampai  dengan  50  nm.  Hasil  dari  zeolit  setelah kalsinasi  kemudian  dibandingkan  dengan  zeolit setelah  pembuatan  mesopori  dengan  larutan  alkali NaOH.  Hasil  zeolit  setelah  kalsinasi  merupakan bahan awal untuk membentuk zeolit mesopori. Data BET  dari  zeolit  HZSM-5  mesopori  dan  HZSM-5 setelah kalsinasi ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Data BET HZSM-5 dan meso-HZSM-5 (NaOH)
Berdasarkan data ini terjadi  peningkatan  luas permukaan  dari  zeolit  setelah  kalsinasi  ke  zeolit mesopori  NaOH  sebesar  97,5%.  Peningkatan  luas permukaan ini mengindikasikan bahwa terbentuknya ukuran  pori  yang  lebih  besar.  Bila  struktur  zeolit runtuh maka akan terjadi penurunan luas permukaan secara  drastis  yang  diakibatkan  tak  terdapat  lagi pori-pori  zeolit.  Volume  total  zeolit  mesopori  juga mengalami  peningkatan  dari  zeolit  setelah  kalsinasi ke  zeolit  mesopori  NaOH.  Terbentuknya  pori  lebih besar  juga  dapat  memperbesar  volume  total  dari zeolit  sebelum  dilakukan  desilikasi.  Peningkatan  ini diasumsikan  karena  terbentuknya  pori  berukuran mikropori  menjadi  pori  yang  berukuran  mesopori setelah  proses  desilikasi.  Zeolit  HZSM-5  setelah kalsinasi  yang  merupakan  bahan  awal  untuk desilikasi  dari  sintesis  mesopori  juga  memiliki  pori berukuran  meso  pada  awalnya,  akan  tetapi distribusinya  kecil.  Terbentuknya  pori  berukuran meso pada zeolit HZSM-5 kemungkinan disebabkan oleh  pembentukan  pori  yang  tidak  sempurna  pada zeolit,  sehingga  ada  beberapa  pori  yang  bergabung membentuk  pori  berukuran  lebih  besar  dan terdeteksi  sebagai  pori  berukuran  mesopori.  Namun peningkatan  pori  berukuran  mesopori  pada  zeolit HZSM-5  mesopori  tidak  terlalu  signifikan.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  sintesis  zeolit
Sampel S BET (m 2 g -1 )
Volume pori total (cc g -1 ) Rata-rata ukuran pori (nm) HZSM-5 266,28 0,14 2,104 meso- HZSM-5 (NaOH) 526,03 0,486 3,029 % kenaikan 97,5 247,32 43,96
mesopori  dengan  metode  ini  menghasilkan  pori berukuran mesopori yang relatif kecil.

## Karakterisasi dengan XRF
Pengujian  dengan  X-Ray  Fluoresence  (XRF) dapat  digunakan  untuk  menentukan  komposisi  dari unsur-unsur  suatu  material.  Teknik  pengujian  ini sangat cepat dan tidak merusak material dan sampel yang  diuji,  selain  itu  teknik  pengujian  ini  dipilih untuk  diaplikasikan  di  lapangan  dan  industri  untuk kontrol  suatu  material.  Tabel  2.  menunjukkan  data hasil  pengujian  XRF  pada  sampel  hasil  impregnasi katalis  logam  pada  berbagai  variasi  konsentrasi logam Fe dalam campuran Fe-Co.
Berdasarkan  dari  hasil  uji  XRF,  dapat dibandingkan  konsentrasi  Fe  yang  diinginkan  dan didapatkan. Kadar Fe terimpregnasi dalam campuran Fe-Co  berturut-turut  :  14,64%;  18,9%;  27,72%; 36,92%;  36,98%.  Konsentrasi  yang  lebih  kecil  dari konsentrasi  diinginkan  dapat  disebabkan  karena sebagian  logam  menempel  pada  dinding  bejana  dan proses  pelekatan  garam  Fe  dan  Co  yang  kurang sempurna. Adapun loading yang terlampau jauh dari 10%  dapat  dipengaruhi  oleh  uji  XRF  dimana  hasil uji  XRF  merupakan  persentase  massa  total  dari unsur yang diujikan saja dan kandungan Alumunium (Al)  atau  Alumunium  Oksida  (Al 2 O 3 )  tidak teridentifikasi  dimana  unsur  utama  zeolite  adalah Al 2 O 3 dan SiO 2 .
Tabel  2 .  Hasil  uji  XRF  Fe-Co/  meso-HZSM-5 (NaOH) setelah impregnasi
Unsur IMPREGNASI 10% 20% 30% 40% 50% Si 60 35,6 36,9 37,2 37,6 K 0,15 Ca 1,2 0,48 0,51 0,54 0,53 Sc 0,005 Ti 0,21 0,063 0,079 Cr 0,1 0,088 0,08 0,087 0,084 Mn 0,04 Fe 4,15 11 15,8 21,4 27,1 Co 26,18 51,43 45,23 40 33,3 Ni 6,15 Cu 0,65 0,27 0,3 0,32 0,3 Zn 0,28 0,09 0,08 0,1 0,07 Rb 0,72 0,71 0,62 Ba 0,08 La 0,05 0,05 Nd 0,07 0,06 0,05 0,08 0,07 Re 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 Jumlah 99,36  100,001  100,044  99,977  100,024 % Fe 14,64 18,9 27,7 2 36,92 46,98 %loading  13,49 33 33 33 33
Sampel  meso-HZSM-5  (NaOH)  dengan  berbagai variasi impregnasi sudah mengalami proses pengujian  XRF  dan  hasil  pengujian  terlihat  pada Tabel  2.    di  atas  memperlihatkan  bahwa  sampel  uji tersebut  sudah  memenuhi    standar  yang  diinginkan untuk  keperluan  sintesis  Fischer-Tropsch,  walaupun tidak  terdapat  unsur  dari  Alumunium  (Al)  dalam tabel  dapat  diasumsikan  jumlah  Alumunium  tidak berubah  untuk  masing-masing  sampel.  Akan  tetapi, untuk  memastikan  lebih  lanjut  dapat  diujikan kembali  untuk  mendapatkan  nilai  pasti  konsentrasi Alumunium (Al) untuk masing-masing sampel.

## Pengamatan Morfologi dengan SEM
Pengujian SEM untuk penelitian ini dilakukan  pada  zeolit  HZSM-5  setelah  kalsinasi, zeolit  setelah  desilikasi  yaitu  meso-HZSM-5 (NaOH),  dan  meso-HZSM-5  (NaOH)  setelah impregnasi  dengan  10%  logam  Fe  dan  90%  logam Co hasilnya adalah sebagai berikut :
Gambar 2. Hasil uji SEM HZSM-5 setelah kalsinasi; (a) perbesaran 5000, (b) perbesaran 15.000, (c) perbesaran 10.000
Gambar 3. Hasil uji SEM meso-HZSM-5 (NaOH) ; (a) perbesaran 5000,
(b) perbesaran 15.000, (c) perbesaran 10.000
Gambar 4. Hasil uji SEM Fe-Co/HZSM-5 (NaOH) 10%Fe;(a) perbesaran 5000, (b) perbesaran 10.000,
(c) perbesaran 20.000
Berdasarkan  Gambar  2.,  terdapat  serpihan kecil-kecil  yang  merupakan  zeolit.  Gambar  hasil SEM untuk zeolit meso-HZSM-5 (NaOH) ditunjukkan  pada  Gambar  3.  Berdasarkan  gambar tersebut terdapat serpihan kecil-kecil yang merupakan  zeolit  dan  ada  serpihan  besar  berwarna putih.    Gambar  hasil  SEM  untuk  zeolit  meso- HZSM-5 (NaOH) 10% ditunjukkan pada Gambar 4. Berdasarkan  gambar  tersebut  terdapat  serpihan kecil-kecil yang merupakan zeolit. Dapat dilihat juga ada  yang  berwarna  gelap,  abu,  dan  putih.  Hal  ini menunjukkan sudah terjadi percampuran logam pada permukaan  zeolit  meskipun  belum  merata  secara keseluruhan.

## SIMPULAN
Hasil  uji  XRD  pada  HZSM-5  dan  meso- HZSM-5  (NaOH)  pada  kisaran  sudut  2   sebesar 7-8 0 dan  23-23,91 0 membuktikan  bahwa  struktur kristal  masih  dipertahankan  pada  meso-HZSM-5. Proses  pembentukan  fase  amorf  juga  berhasil dilakukan dengan hasil uji XRD yang menghasilkan profil  amorf.  Katalis  logam  Fe-Co  yang  terimpreg- nasi  menunjukkan  besaran  yang  mendekati  besaran prosentase  impregnasi  katalis  yang  dibuat.  Hasil BET  HZSM-5  menunjukkan  adanya  kenaikan diameter  pori  sebelum  dan  setelah  desilikasi  dari 2,104  nm  menjadi  3,029  nm,  kenaikan  luas permukaan  dari  266,28  m 2 /g  menjadi  526,03  m 2 /g, Peningkatan  volume  pori  dari  0,14  cc/g  menjadi 0,486  cc/g.  Karakterisasi  katalis  Fe-Co/HZSM-5 menghasilkan    katalis  mesopori  amorf  yang  secara fisika  memenuhi  kualifikasi  sebagai  katalis  Fischer- Tropsch.

## DAFTAR PUSTAKA
Abello´,  S.,  A.  Bonilla,  J.  Perez-Ramırez.  2009.
Mesoporous ZSM-5 Zeolite Catalysts Prepared  by  Desilication  with  Organic Hydroxides  and  Comparison  with  NaOH
Leaching .  Applied  Catalysis  A:  General  364 (2009) 191-198. Dalai  A.K.,  B.H.  Davis.  2008. Fischer-Tropsch
Synthesis:  A  Review  of  Water  Effects  on  The Performances of Unsupported and Supported
Co  Catalysts .  Applied  Catalysis  A:  General,
348 pp 1-15. Groen,  J.  C.,  S.  Abello,  Luis  A.  Villaescuca,  J. Perez-Ramirez.  2008. Mesoporous  Beta Zeolite Obtained by Desilication. Microporous and  Mesoporous Materials
114 pp 93-102.
Mukenz,  T.M.  2011. Graphical  Methods  for  The
Representation of The Fischer-Tropsch
Reaction: Towards Understanding The Mixed Iron-Cobalt Catalyst Systems . Thesis, Faculty of Engineering, University of the Witwatersrand, Johannesburg.
Pour,  A.N.,  M.  Zare,  S.M.K.  Shahri,  Y.  Zamani, M.R.  Alaei.  2009.  ‘Catalytic  Behaviors  of
Bifunctional Fe-HZSM-5 Catalyst in Fischer–Tropsch  Synthesis’. Journal  of Natural Gas Science and Engineering 1, 183- 189.
Sartipi,  S.,  K.  Parashar,  M.  Makkee,  J.  Gascon,  F. Kapteijn.  2013. Breaking  the  Fischer– Tropsch Synthesis Selectivity: Direct
Conversion  of  Syngas  to  Gasoline  over Hierarchical Co/H-ZSM-5 Catalysts . Catalyst Science Technology, 3, 572-575.
Sineva,  L.V.,  E  Yu  Asalieva,  V.Z.  Mordkovich. 2015. The  Role  of  Zeolite  in  the  Fischer-
Tropsch Synthesis over Cobalt-Zeolite Catalysts . Russian Chemical Reviews 84 (11) 1176-1189. Valero-Romero,  M.  J.,  S.  Sartipi,  S.  Xiaohui,  J. Rodríguez-Mirasol,  T.  Cordero,  F.  Kapteijn and  J.  Gascon.  2016. Carbon/H-ZSM-5 Composites  as  Supports  for  Bi-functional Fischer-Tropsch Synthesis Catalysts . Catalitic Science & Technology 2016.